ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS MAGNETO-ÓPTICOS Y MAGNÉTICOS '¿'X', 



Para ilustrar las variedades de hierro coloidal estudiadas sean men- 

 cionadas dos series de observaciones. En la primera A era negativa 

 para campos débiles, invirtiéndose su signo para H — 7000 Ganas, lo 

 que ocasionalmente fué ya observado por Majorana. En este caso no 



vale, pues la ley — - = constante. En la otra de las muestras A fué 



proporcional á B>, pero de signo positivo, aunque las medidas se efec- 

 tuaron á la misma temperatura que las de la tabla 4. 



Las dos muestras últimas son de partículas muy pequeñas y hubo 

 necesidad de calentarlas á 100° durante largo tiempo, para poder 

 efectuar las medidas antedichas. 



§ 4. Dependencia de la birrefringencia con la temperatura 



De la misma solución, á la que se refiere la tabla 4, se midió la bi- 

 rrefringencia magnética en un campo constante de 7000 Gauss entre 

 las temperaturas comprendidas en o y 80°. 



Los resultados de esta observación se encuentran en la tabla 5 y 

 en la figura 3. 



Tabla .5 



t 



A 



t 



A 



0° 



+ 1,000 



35° 



— 1,220 



5° 



+ 500 



39° 



— 980 



7,5° 



+ 150 



45° 



— 750 



10° 



— 100 



50° 



— 630 



12° 



— 250 



55° 



— 450 



17° 



— 650 



60° 



— 305 



20° 



— 810 



65° 



— 190 



25° 



— 1,050 



70° 



— 150 



30° 



— 1,300 



80° 



— 120 



De la tabla anterior, como de la gráfica correspondiente, se despren- 

 de que la birrefringencia es positiva para temperaturas bajas, desapa- 

 rece á 8,5°, luego se hace negativa, llegando á un valor mínimum :i 

 los 32°, teniendo luego ¡í temperaturas más altas al estado isotrópioo. 

 Un dato nuevo, y del cual no hablan ninguno de los trabajos anterio- 

 res á éste, es punto de mínimum en función de la temperatura. 



